Vereinszeitung. 237 



Seife enthalten, und wenn sie aus Sodaseife hergestellt sind, etwa 

 300 R. warm sein, was bei Schmierseife nicht uöthig ist. Die Auf- 

 lösung der gerbenden fcjalze soll ebenfalls etwa V20 davon enthalten. 

 Man bringt die Blossen zuerst in die Salzlösung, bewegt sie darin 

 fleissig, nimmt sie öfter heraus zum Abtropfen, legt sie vvieder ein 

 u. s. w., bis sie gehörig angezogen haben und impriignirt sind, wozu 

 ein- bis zweimal 2-4 Stunden hinreichen. Nachdem sie zum letzten 

 Male abgetropft sind, kommen sie zum Ausgerben in die Seifen- 

 lösung, ebenfalls ein- bis zweimal 24 Stunden. Durch die äusser- 

 lich anhängenden Reste der Salzlösung, die man vor dem Einlegen 

 in das Seifenwasser nie völlig entfernen kann, bildet sich stets 

 etwas Niederschlag auch ausserhalb der Haut, der sich ohne wei- 

 teren Xachtheil zu Boden setzt. Nach der Gerbung werden die 

 Häute abgespült und getrocknet. Bedient man sich für diese Gerb- 

 methode weingeistiger Lösungen von Seife und Gerbesalz, so ist 

 dies der Höhepunct von Raschheit und Vollständigkeit der Ger- 

 bung: die Leder kommen so zu sagen schon zugerichtet aus der 

 Brühe, weich und geschmeidig. 



Hieraus ist ersichtlich, dass diese Gerbung mit iinlöslichen 

 Seifen, wenn auch keineswegs im Princip, doch in der Tendenz 

 der aus der Weiss- und Sämischgerberei gemischten ähnlich ist. 

 Das mit Alaun und Seife gegerbte Leder ist weiss und besitzt statt 

 der trocken anzufühlenden, fast kreidigen Oberfläche der rein alaun- 

 garen Leder eine weiche, mehr glänzende und fettig anzufühlende 

 Oberfläche, wie dies auch bei 'den Eisen- und Chromoxydledern 

 der Fall ist. Die Farbe dieser ist gerade so, wie bei der Gerbung 

 mit Oxyden für sich, bei Eisen rothbraun, bei Chrom graublau; 

 gerbt man aus einer Flüssigkeit, welche Eisen- und Chromoxydsalze 

 gemischt enthält, so entsteht eine Farbe, welche bei richtigem Ver- 

 hältniss der der lohgaren Leder bis zur Täuschung ähnlich gemacht 

 werden kann. 



Nach demselben Princip lässt sich eine Art sämisches Leder 

 erzeugen, wenn man eine Blosse abwechselnd mit einer Lösung von 

 Seife in oben bezeichneter Stärke und verdünnter Säure behandelt, 

 so dass sich die fetten Säuren in der Faser niederschlagen; nur 

 muss man in diesem Falle noch verdünntere Lösungen nehmen und 

 das Leder nach der Gerbung gut auswässern. Am besten gelingt 

 es, die Haut zuerst in das angesäuerte Wasser, dann in das Seifen- 

 wasser zu legen, dies zwei bis drei Mal zu wiederholen, bis eine 

 Probe garen Schnitt zeigt, dann die Haut erst zu trocknen und 

 nach dem Trocknen mit dem Schwamm von der anhängenden Seife 

 zu befreien. 



Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass sich ein vorzüglich 

 schönes weisses Glanzleder erzeugen lässt, wenn man das rein- 

 gemachte Lamm- oder Ziegenfcll, wie es zu Glace -Handschuhen 

 gebraucht wird, in einer gesättigten weingeistigen lauen Stearin- 

 säurelösung ausgerbt, wozu man das unter diesem Namen vorkom- 

 mende Product der Stearinfarben verwendet. Das so erzeugte 

 Leder ist sehr geschmeidig >ind zügig, von weisserer P^arbe als ge- 

 wöhnliches Glac^-Handschuhledor und hat einen ganz besonders 

 schönen natürlichen Glanz der Narbe. ( Wittst. Vierteljahrsschrift. 

 JUL 8. Heft 3.) B. 



